200 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



uden videre, at sulfiderne ikke indgaar i noget slags sulfid- 

 silikat efter helvinens type. 



At ville foruds^tte, at sulfidet skulde opticede i andre 

 silikat-forbindelser, dannende mineraler, som ikke er identiskc 

 med noget af de i naturen existerende, er höjst uriraeligvis 

 af mange grunde. Da der ved en hypothese som den sidst- 

 naevnte ikke kan gives nogen enkel förklaring paa alle de for- 

 holde, som vedrörer vore krystalliter, sluttcr vi, at der i vir- 

 keligheden foreligger rene, frit existerende sulfider (af form 

 RS) ^). Vi skal se, at de i det fölgende omhandlede rent kry- 

 stallografiske og chemiske iagttagelser ogsaa direkte leder til 

 samme konklusion. — Det er ikke lykkes at faa isoleret ren 

 krystallit-substans til chemisk analyse; de enkelte individer er 

 nemlio- saa smaa, at de ikke läder sia" udsondre ved mekanisk 

 separation med nogen tung vsedske; ved behandling med syre 

 oplöses de vistnok yderst hurtig, men selve slagmasserne an- 

 gribes ogsaa altid samtidig. 



Den störste del af den i masovnsslagger optrsedende sulfid- 

 gehalt skyldes reduktion af CaSO^; herved erholdes, som alle- 

 rede berört, som endeprodukt CaS. Sulndet maa fölgelig have 

 existeret som saadant, medens slaggen endnu befandt sig inde 

 i ovnen; det er ikke, som f. ex. silikat-mineralerne, först bleven 

 konstitueret ved afkjöliugs- eller krystallisations-processen. 

 I dette ibrhold maa formentlig söges grunden til, at sulfidet 

 er den först udkrystalliserede bestanddel i vore slagger; det 

 er, som tidligere omhandlet, feldre end spinel, der igjeu er 

 aeldre end silikat-mineralerne. 



Forinden vi gaar över til nöjere detail-beskrivelscr, skal 

 vi forudskikke den beraaerkning, at de sulfid-krystalliter, som 

 optrffider i masovnsslagger med ikke andre RO-baser end CaO 

 og MgO, og som fölgelig maa bestaa enten af CaS alene eller 

 af CaS med lidt MgS -), er ganske farvelöse; krystalliterne i 

 MnO-förende slao-ger derimod er srönne o: de bestaar af MnS 

 alene eller af MnS i förbindelse med CaS, muligens ogsaa 

 MgS; dem rolle, som Fe spiller, omhandles först senere. — 



') I de nogenlunde svovlrige slagger kan i mikroskopiske prajparater 

 afgjöres, at der er forhaanden omtrent saa meget sulfid-mineral (indtil 

 ca. 6 %), som CaS-procenten i analyserna iidviser. 



^) Det erindres, at i indledningen er paavist, at CaO i stoerkere grad 

 end MgO bidrager til at lette svovl-optagelsen; af denne grund og da 

 MgS vilde bevirke, at sulfid-mineralet delvis vilde kunne spaltes af 

 vand, maa sluttes, at krystalliterne fortrinsvis eller udelukkende be- 

 staar af CaS. 



